210 
IIo Uz: 
Dicke 6 mm Dicke 4,7 5 mm 
nach der 
av ährend der 
nach der 
während der 
Härtung 
Härtung 
Härtung 
Härtung 
magnetisirt 
magnetisirt 
magnetisirt 
magnetisirt 
91 
86 
90 
78 
101 
73 
91 
76 
94 
83 
81 
69 
89 
78 
85 
70 
Mittelzahl 94 
00 
o 
87 
73 
Magnetismus 1 
1,38 
1 
1,42 
Stäbe verschiedener Dicke verhalten sich unter sonst 
gleichen Verhältnissen also sehr ungleich. Bei dickeren 
Stäben scheint die magnetische Ablöschung kein besonders 
günstiges Resultat zuliefern. Aber das günstigere Verhältniss 
bei grösserer Dünnheit der Stäbe findet auch wieder seine 
Grenze, wie eine Versuchsreihe mit 3 mm dicken Stäben, welche 
ich nicht weiter ausführe, klar zu beweisen schien. Das Letz¬ 
tere liesse sich wohl eher deuten. Das Erstere war ganz 
gegen meine Erwartung, zumal sich bei grösserer Dicke grade 
die magnetisch abgelöschten Stäbe besonders schwer vom 
Elektromagneten abheben Hessen. Vielleicht spielt hier der 
Umstand, dass dickere Stäbe mehr nur äusserlich hart werden, 
eine Rolle, vielleicht auch die Anordnung, dass die Stäbe den 
Elektromagneten nur in einer einzigen Linie berührten. 
Versuche mit Stäben von gleicher Dicke bei 
verschiedener Zahl der Elemente. 
Das gewonnene Resultat mochte wieder nur für eine ge¬ 
wisse Grösse der magnetisirenden Kraft seine Geltung haben; 
es blieb also zu prüfen, wie weit eine Verschiedenheit in 
dieser Richtung das fragliche Verhältniss ihrerseits modificiren 
möchte. Ich stellte in Folge dessen zwei neue Versuchsreihen 
mit Stäben von 6 mra Dicke an, bei der einen 1, bei der 
andern 4 Elemente benutzend. 
